J URNAL S AINSTEK STT P EKANBARU - V OL . 11 N O . 2 (2023)
Terbit online pada laman web jurnal :
https://ejournal.sttp-yds.ac.id/index.php/js/index

## SAINSTEK
|    ISSN (Print) 2337-6910    |    ISSN (Online) 2460-1039    |
Pengaruh Penambahan Aditif MasterSure ® 1007 Terhadap Kuat Tekan Beton dengan Kadar Semen Rencana 409.80 kg/m 3
Ermiyati a , Andre Novan b , Yenita Morena c , Yohana Simanjuntak d
a,b,c,d Universitas Riau,Kampus Bina Widya Jl.HR. Soebrantas KM 12,5,Pekanbaru, 28293, Indonesia
I NFORMASI A RTIKEL

## ABSTRACT
Sejarah Artikel: Diterima Redaksi: 21 Desember 2023
Revisi Akhir: 25 Desember 2023 Diterbitkan Online : 29 Desember 2023
MasterSure®1007 merupakan bahan tambah kimia ( chemical admixture ) tipe G  yang  mempunyai  kandungan retarder dan superplaticizer yang  berfungsi untuk  menunda  waktu  ikat  beton,  meningkatkan  nilai workability serta meningkatkan  mutu  beton.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana pengaruh penambahan MasterSure®1007 terhadap kuat tekan dan workabilitas dengan kadar semen rencana 409,80 kg/m 3 . Metode pencampuran yang  digunakan  adalah  DOE  yang  sesuai  dengan  SNI  03-2834-2000  dan sebelumnya  telah  dilakukan  uji properties pada  material  penyusun  beton  di laboratorium. Benda uji berbentuk silinder beton dengan ukuran diameter 150 mm  dan  tinggi  300  mm  dengan  jumlah  sampel  8  buah  setiap  variasi penambahan MasterSure®1007 yaitu 3 sampel untuk umur pengujian 7 hari dan 5 sampel untuk umur pengujian 28 hari. Pengujian slump dilakukan pada beton segar umur 0,1,2, dan 3 jam pada beton yang menggunakan MasterSure®1007. Variasi penambahan c yang digunakan adalah 0%, 0.55%, 0.83%, 1.1%, 1.38%, 1.65%, 1.93% dan 2.2% dari berat semen yang digunakan. Hasil pengujian kuat tekan  beton  berturut-turut  adalah  29.77  MPa,  41.82  MPa,  37.74  MPa,  45.78 MPa, 50.19 MPa, 56.59 MPa, 40.46 MPa, dan 36.67 MPa dan slump pada beton segar umur 0,1,2, dan 3 jam didapat pada dosis optimum sebesar 1.65% dengan nilai slump berturut-turut  10.5,  17,  17.5,  dan  20  cm.  Maka  pengaruh penambahan aditif MasterSure®1007pada beton terbukti mampu  menaikkan nilai kuta tekan beton secara signifikan.
K ATA K UNCI
MasterSure ® 1007 retarder superplasticizer
kuat tekan

## workability

## K ORESPONDENSI
E-mail: Ermiyati_tanjung@yahoo.co.id

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan  pembangunan  di  bidang  infrastruktur  dewasa ini sangat pesat. Bersamaan dengan kemajuan pembangunan  tersebut,  pengembangan  ilmu  teknologi beton sebagai bahan utama dalam pekerjaan struktur ikut mengalami peningkatan.
Beton yang telah diaduk dengan waktu yang berlebihan di lokasi  dan  dibawa  dengan  mobil ready  mix terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pembongkaran  sehingga  akan  membuat  mutu  beton berkurang  dan  mengurangi  tingkat  workabilitasnya. Berbagai  penelitian  dilakukan  untuk  menaikkan  mutu
beton  dan  meningkatkan  workabilitasnya.  Salah  satunya dengan  penambahan  aditif MasterSure ® 1007 ke  dalam campuran  beton yang  membuatnya  mudah  mengalir dan kuat tekan  yang tinggi. MasterSure ® 1007 adalah sebuah generasi baru yang inovatif berbasis polycarboxilate ether yang membantu mempertahankan slump dengan teknologi super retensi. Kemampuannya dalam mempertahankan  kelecakan  beton  segar  menjadikan MasterSure ® 1007 sebagai  bahan  tambah  yang  banyak dibutuhkan dalam industri beton saat ini.
Salah  satu  penelitian  yang  pernah  dilakukan  dengan menambahkan aditif Mastersure ® 1007 oleh Mahasiswa Teknik Sipil,  Universitas  Sumatera  Utara,  Moses  Hasiholan  Septian Tampubolon,  dengan  judul  Rekayasa  Eksperimen  Beton Dengan Penambahan Aditif Mastersure ® 1007 untuk Mendapatkan  Beton Slump  Flow Yang  Stabil  Pada  Beton Dengan  Mutu  Awal  Tinggi.  Hasil  pengujian  kuat  tekan menunjukkan  peningkatan  mutu  beton  dengan  variasi penambahan Mastersure ® 1007 yaitu  0.8%,  1%,  1.2%,  1.4%, dan  1.6%  dengan  FAS  0.26  secara  berturut-turut  yaitu  49.93 MPa, 58.39 MPa, 77.28 MPa, 68.82 MPa dan 69.94 Mpa

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Beton
Beton  merupakan  bahan  yang  terbentuk  dari  hasil  campuran agregat kasar, agregat halus, semen dan air, dengan atau tanpa menggunakan bahan tambah. Campuran bahan-bahan penyusun  beton  harus  direncanakan  sedemikian  rupa  untuk menghasilkan beton segar yang mudah dikerjakan ( workability ), kuat tekan yang tinggi dan cukup ekonomis. Semen portland dalam  campuran  beton  berfungsi  sebagai pengikat antara material pengisi beton seperti agregat kasar dan agregat halus. Semen portland dibuat dari serbuk halus mineral kristalin  yang  komposisi  utamanya  adalah  kalsium  dan alumunium silikat.
Pada saat ini semen portland yang paling banyak beredar di pasaran  adalah  Semen Portland Komposit  (PCC)  dan  semen portland  pozzolan (PPC).  Semen  PPC  diberi  bahan-bahan tambah  lain  seperti  abu  terbang  batubara,  butir  terak  tanur- tinggi  ( granulated  blast-furnace  slag ),  mikrosilika  ( silica fume ), batu kapur ( limestone ), pozzolana alami atau bahan lain yang  dapat  mempengaruhi  proses  hidrasi  semen.  Semen Portland Komposit (PCC) adalah bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan  bersama-sama  terak  semen portland dan gips dengan  satu  atau  lebih  bahan  anorganik,  atau  hasil pencampuran  antara  bubuk  semen portland dengan  bubuk bahan anorganik lain.
Agregat  merupakan  butiran  mineral  alami  yang  berfungsi sebagai  bahan  pengisi  dalam  campuran  mortar  atau  beton. Agregat  menempati  sebanyak  70  %  -  75%   dari  total  volume beton  sehingga  kualitas  agregat  sangat  berpengaruh  terhadap kualitas beton.
Agregat  kasar  dapat  berupa  kerikil,  pecahan  kerikil,  batu pecah, terak tanur tiup atau beton semen hidrolis yang dipecah. Sesuai  dengan  SNI  03-2847-2002,  bahwa  agregat  kasar merupakan agregat yang mempunyai ukuran butir antara 5 mm sampai 40 mm.
Agregat halus adalah pasir alam  sebagai disintegrasi alami dari  batuan  atau  pasir  yang  dihasilkan  oleh  industri  pemecah batu. Agregat halus merupakan  butiran yang ukurannya lebih kecil dari  4.75 mm.
Air di dalam campuran beton berfungsi untuk memungkinkan  reaksi  kimia  pada  semen  yang  menyebabkan pengikatan  dan  berlangsungnya  pengerasan  beton.  Air  yang digunakan  untuk  membuat  beton  harus  bersih,  tidak  boleh mengandung  minyak,  asam,  alkali,  garam-garam,  zat organik
atau  bahan-bahan  lain  yang  bersifat  merusak  beton  dan  baja tulangan. Bahan tambah yaitu bahan selain unsur pokok pada beton (air, semen dan agregat) yang ditambahkan pada adukan beton,  baik  sebelum,  segera  atau  selama  pengadukan  beton dengan  tujuan  mengubah  satu  atau  lebih  sifat-sifat  beton sewaktu  masih  dalam  keadaan  segar  atau  setelah  mengeras. Fungsi-fungsi  bahan  tambah  antara  lain:  mempercepat pengerasan,  menambah  kelecakan  ( workability )  beton  segar, menambah  kuat  tekan  beton,  meningkatkan  daktilitas  atau mengurangi  sifat  getas  beton,  mengurangi  retak-retak pengerasan  dan  sebagainya.  Bahan  tambah  menurut  maksud penggunaannnya  dibagi  menjadi  dua  golongan  yaitu admixtures dan additives . Admixtures ialah  semua  bahan penyusun  beton  selain  air,  semen  hidrolik  dan  agregat  yang ditambahkan sebelum, segera atau selama proses pencampuran adukan  di  dalam batching ,  untuk  merubah  sifat  beton  baik dalam keadaan segar atau setelah  mengeras. Definisi additive lebih  mengarah  pada  semua  bahan  yang  ditambahkan  dan digiling bersamaan pada saat proses produksi beton.
Beton  banyak  digunakan  oleh  ahli  struktur  sebab  beton memiliki  banyak  keunggulan  seperti  ketersediaan  material dasar yang mudah didapat, mudah untuk digunakan, dan biaya perawatan  yang  relatif  minimal.  Namun  beton  juga  memiliki kelemahan seperti berat sendiri beton sekitar 2400 kg/m 3 , kuat tarik  yang  rendah  dibanding  kuat  tekannya,  cenderung  retak, kualitasnya  sangat  bergantung  dengan  cara  pelaksanaan  di lapangan,  dan  struktur  beton  sulit  untuk  dipindahkan.  Untuk mendapatkan  beton  dengan  kualitas  yang  baik  (kuat  tekan beton  yang  tinggi  dan  campuran  beton  segar  yang  mudah dikerjakan)  diperlukan  perencanaan  dan  penelitan  yang  baik pula.

## 2.2. Beton Mutu Tinggi
Beton  mutu tinggi  merupakan beton  yang  mencapai kekuatan tekan  antara  40-80  MPa.  Beton  mutu  tinggi  bermanfaat  pada produsen beton pracetak ( precast ) dan pratekan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menghasilkan beton mutu tinggi diantaranya  faktor  air  semen  (FAS),  kualitas  agregat  halus, kualitas  agregat  kasar,  bahan  tambah  yang  digunakan,  dan kontrol kualitas.
Kelecakan  adalah  kemudahan  mengerjakan  beton,  di  mana menuang  ( placing )  dan  memadatkan  ( compacting )  tidak menyebabkan  munculnya  efek  negatif  berupa  pemisahan ( segregation )  dan  pendarahan  ( bleeding ). Segregation merupakan fenomena di mana agregat kasar bisa terpisah dari mortar.  Sedangkan bleeding merupakan  fenomena  di  mana pada  adukan  yang  tidak  stabil,  air  bisa  terpisah  dari  benda padat,  kemudian  naik  ke  permukaan.  Nilai  workabilitas umumnya didapat dari pengujian nilai slump .
Slump beton  adalah  penurunan  ketinggian  pada  pusat permukaan  atas  beton  yang  diukur  segera  setelah  cetakan  uji slump diangkat.  Semakin  besar  nilai slump berarti  campuran tersebut  semakin  cair  dan  semakin  mudah  campuran  tersebut untuk dikerjakan.
Uji slump dilakukan dengan menggunakan alat sederhana yang terdiri dari kerucut slump dengan tinggi 300 mm, diameter atas 100 mm, dan diameter bawah 200 mm.
Gbr 1. kerucut slump (abrams)
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menghasilkan beton dengan  kualitas  baik  dengan  atau  tanpa  menggunakan  bahan tambah.    Bahan  tambah  menurut  maksud  penggunaannya dibagi  menjadi  dua  golongan  yaitu admixtures dan additives. Admixtures ialah  semua  bahan  penyusun  beton  selain  air, semen hidrolik dan agregat yang ditambahkan sebelum, segera atau  selama  proses  pencampuran  adukan  di  dalam batching , untuk  merubah  sifat  beton  baik  dalam  keadaan  segar  atau setelah mengeras. Definisi additive lebih mengarah pada semua bahan  yang  ditambahkan  dan  digiling  bersamaan  pada  saat proses produksi beton.
MasterSure ® 1007 merupakan bahan tambah kimia tipe G yang mengandung retarder dan superplasticizer di  mana  berfungsi untuk  menunda  waktu  ikat,  meningkatkan  nilai workability , dan  meningkatkan  mutu  beton. MasterSure ® 1007 adalah sebuah  generasi  baru  inovatif  berbasis polycarboxylate  ether yang  membantu  mempertahankan slump dengan  teknologi super retensi. Waktu retensi pada beton adalah waktu di mana superplasticizer dapat mempertahankan kelecakan beton segar. Cara kerja superplasticizer polycarboxylate ether (PCE) dalam MasterSure ® 1007 adalah dengan cara mendispersikan partikel- pertikel semen agar tidak menjadi satu ketika dicampurkan air di  dalam  campuran  beton  atau  mortar. Superplasticizer polycarboxylate  ether  (PCE) menghasilkan electrosteric stabilization yang  cukup  kuat  untuk  tetap  menahan  dan menjaga jarak antara partikel semen. Electrosteric stabilization merupakan kombinasi antara electrostatic repulsion dan steric repulsion.  Electrostatic  repulsion terjadi  pada  partikel  semen
diberi muatan ion negatif oleh molekul-molekul superplasticizer sehingga  partikel-partikel  semen  itu  saling tolak-menolak.  Sedangkan steric  repulsion terjadi  pada  saat partikel-partikel  semen  saling  tolak-menolak  karena  adanya overlapping dari  cabang-cabang  polimer  ( side  chain )  yang berasal  dari  batang  polimer  ( main  chain )  yang  melekat  pada permukaan semen. Cara kerja PCE dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.
Gbr 2. struktur molekul dari PCE
Gbr 3. pemisahan partikel semen dengan (a) electrostatic repulsion dan (b) steric repulsion
Retarder sendiri  merupakan  bahan  tambah  yang  memiliki fungsi untuk menghambat waktu pengikatan beton. Salah satu bahan retarder yang digunakan adalah gula yang juga dikenal sebagai  salah  satu  sumber  tenaga.  Gula  menjadi  salah  satu bahan yang penting sebagai bahan retarder .
Adapun  komposisi retarder lainnya  selain  gula  antara  lain adalah sucrose , sodium  gluconate , citric  acid  glucose, dan tartaric  acid .  Mekanisme  kerja  dari retarder adalah  dengan membungkus  butir  semen  menggunakan  OH,  dan  membuat hidrasi diperlambat. Selain itu, terbentuknya garam Ca di dalam air  mengurangi  konsentrasi  ion  Ca  sekaligus  memperlambat kristalisasi  saat  memasuki  fase  hidrasi. Superplasticizer yang mampu meningkatkan workabilitas beton segar dan berkontribusi pula dalam meningkatkan mutu beton kemudian retarder yang  bekerja  mempertahankan  nilai  workabilitas tersebut sangat membantu banyak produsen beton.

## 3. METODOLOGI
Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi Bahan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Riau. Benda uji yang digunakan berbentuk silinder berdiameter 15 cm dan tinggi 30
cm sebanyak 8 sampel tiap variasi penambahan MasterSure ® 1007. Dosis penambahan MasterSure ® 1007 pada penelitian ini adalah 0%, 0.55%, 0.83%, 1.1%, 1.38%, 1.65%, 1.93%,  dan  2.2%  dari  berat  semen  yang  digunakan  dengan Faktor  Air  Semen  (FAS)  0,5.  Pengujian  kuat  tekan  beton dilakukan pada umur 7 dan 28 hari dengan menggunakan mesin kuat tekan. Pengujian slump dilakukan pada beton segar umur 0  jam,  1  jam,  2  jam,  dan  3  jam  untuk  campuran  beton  yang menggunakan MasterSure ® 1007 yang  dimaksudkan  untuk melihat  bagaimana retarder mampu  mempertahankan  nilai slump pada beton.
Metode perhitungan menggunakan SNI-03-2834-2000 yang mengadopsi  metode  DOE  ( Department  of    Enviromental ). Dalam  perhitungan  ini,  nilai-nilai  yang  perlu  di  tetapkan sebelum  perhitungan  adalah  nilai  FAS  0.5  dan  nilai slump rencana  antara 60-180 mm. Setelah komposisi  beton dalam 1 m 3 diperoleh,  kemudian  dilakukan  pengurangan  air  sebesar 25%  untuk  beton  yang  menggunakan  bahan  tambah MasterSure ® 1007 guna mendapat beton dengan kekuatan yang lebih  tinggi.  Karena  semakin  padat  campuran  beton,  maka semakin  tinggi  kuat  tekan  yang  dihasilkan.  Sebelum menentukan  jumlah  persentase  pengurangan  air,  telah dilakukan percobaan pencampuran dengan dosis MasterSure ® 1007 sebesar 1.1% -1.38%, diperoleh pengurangan air yang baik adalah pada persentase 25%.   Hasil perhitungan  komposisi MasterSure ® 1007 dalam  1  m 3 ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Komposisi MasterSure ® 1007 per m 3
Tabel 2. Komposisi campuran beton per 1 m 3
Kemudian  material  penyusun  beton  ditimbang  menurut komposisi  yang telah didapat tersebut di Tabel 1. Setelahnya, dimasukkan  ke  dalam  mesin  pengaduk  beton,  dan  diaduk hingga beton tercampur merata. Untuk pengujian slump umur 0 jam, saat campuran beton telah merata, diambil secukupnya untuk pengujian slump . Setelah itu, beton hasil pengujian slump tersebut dimasukkan kembali dan beton diaduk kembali hingga umur  1  jam  dan  diambil  lagi  untuk  pengujian slump umur  1 jam. Begitu seterusnya hingga umur 3 jam pengadukan.
Setelah  nilai slump umur  3  jam  diperoleh,  beton  dari  dalam mesin  pengaduk  dikeluarkan  untuk  dicetak  dalam  cetakan silinder yang sebelumnya telah dirakit dengan baik dan diolesi oli  agar  beton  tidak  lengket  dengan  permukaan  cetakan. Pembuatan  benda  uji  dilakukan  dengan  cara  memasukkan campuran  beton  1/3  bagian  cetakan  silinder,  kemudian dipadatkan dengan cara ditusuk dengan tongkat besi sebanyak 25  kali.  Kemudian  campuran  beton  dimasukkan  lagi  hingga mencapai ketinggian 2/3  bagian  cetakan silinder  dan ditusuk sebanyak 25 kali. Terakhir campuran beton dimasukkan hingga mencapai  ketinggian  3/3  bagian  cetakan  silinder  dan  ditusuk sebanyak  25  kali  kemudian  permukaan  benda  uji  diratakan. Selanjutnya  benda  uji  dibiarkan  mengering  selama  ±24  jam sebelum dilepas dari cetakan.
Benda  uji  yang  telah  dilepas  dari  cetakan  kemudian dimasukkan  ke  dalam  bak  perendaman  beton  yang telah  diisi air hingga penuh guna merawat beton sebelum diuji pada umur 7  dan  28  hari.    Perawatan  benda  uji  beton  dilakukan  agar kualitas beton tetap menjadi  lebih tinggi.  Banyak kasus  mutu beton  menjadi  lebih  rendah  sebab  tidak  dilakukan  perawatan secara  maksimal.  Jumlah  air  di  dalam  beton  cair  sebetulnya sudah  lebih dari  cukup (sekitar 12  liter per sak  semen) untuk menyelesaikan  reaksi  hidrasi.  Namun  sebagian  air  hilang karena  menguap  sehingga  hidrasi  selanjutnya  terganggu. Karena hidrasi relatif cepat pada hari-hari pertama, perawatan paling  penting  adalah  pada  umur  mudanya.  Kehilangan  air cepat juga menyebabkan beton menyusut, terjadi tegangan tarik pada  beton  yang  sedang  mengering  sehingga  dapat menimbulkan retak. Beton yang dirawat 7 hari akan lebih kuat sekitar 50% daripada yang tidak dirawat.
No Kode Variasi MasterSure ® 1007 (BJ = 1.103 kg/ltr) Penggunaan Aditif Berat Semen (ltr/100 kg semen) (%) (kg) (ltr) (kg) (1) (2) = (1)*(Bj) (3) (4) = (1)*(3) (5) = (4)*(Bj) 1 BN 0.00 0.00 409.8 0.00 0.00 2 BM s-0.55 0.50 0.55 409.8 2.05 2.26 3 BM s-0.83 0.75 0.83 409.8 3.07 3.39 4 BM s-1.10 1.00 1.10 409.8 4.10 4.52 5 BM s-1.38 1.25 1.38 409.8 5.12 5.65 6 BM s-1.65 1.50 1.65 409.8 6.15 6.78 7 BM s-1.93 1.75 1.93 409.8 7.17 7.91 8 BM s-2.20 2.00 2.21 409.8 8.20 9.04 Berat MasterSure ® 1007
No Kode Penggunaan Aditif Berat Semen Agregat Kasar Agregat Halus Air (%) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 BN 0.00 409.8 0.00 902.8 911.9 211.26 2 BM s-0.55 0.55 409.8 2.26 902.8 911.9 158.4 3 BM s-0.83 0.83 409.8 3.39 902.8 911.9 158.4 4 BM s-1.10 1.10 409.8 4.52 902.8 911.9 158.4 5 BM s-1.38 1.38 409.8 5.65 902.8 911.9 158.4 6 BM s-1.65 1.65 409.8 6.78 902.8 911.9 158.4 7 BM s-1.93 1.93 409.8 7.91 902.8 911.9 158.4 8 BM s-2.20 2.21 409.8 9.04 902.8 911.9 158.4 Berat MasterSure ® 1007
Setelah benda uji  berumur 7 dan 28 hari, kemudian benda uji dikeluarkan  dari  bak  perendaman  dan  dibiarkan  mengering selama ± 24 jam sebelum dilakukan pengujian kuat tekan. Saat benda uji telah kering (setelah dibiarkan mengering ± 24 jam), dilakukan  proses capping (pelapisan  balerang)  pada  sisi  atas dan  bawah  benda  uji  silinder  dengan  menggunakan  alat-alat capping beton. Setelah itu benda uji diuji menggunakan mesin uji  kuat  tekan  beton  dan  hasilnya  dicatat.  Cara  melakukan capping adalah  pertama  mencairkan  balerang  secukupnya. Kemudian  susun  alat capping dan  ratakan  dengan waterpass agar  tidak  miring.  Setelahnya  balerang  yang  telah  cair dituangkan ke alas capping dan benda uji diletakkan perlahan- lahan  secara  vertikal.  Kemudian  dibiarkan  kering  dan  setelah itu benda uji dilepaskan dari alas capping .

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengujian properties pada  bahan  penyusun  beton  yaitu agregar kasar dan agregat halus menunjukkan bahwa beberapa komponen pengujian tidak memenuhi standar SNI seperti kadar air dan penyerapan. Solusi yang bisa digunakan jika kadar air kecil maka harus dibuat menjadi SSD dan bila penyerapan tidak memenuhi  maka  dilihat  kondisi  permukaan  saat  pengambilan material.  Kadar  air  dan  penyerapan  penting  untuk  dikoreksi setiap  saat  karena  mempengaruhi  komposisi  air  dalam campuran beton.
Pengujian slump dilakukan pada umur beton segar seperti yang telah ditetapkan sebelumnya  yaitu 0 jam, 1 jam, 2 jam, dan 3 jam  untuk  beton  yang  menggunakan  bahan  tambah MasterSure ® 1007. Hasil  pengujian slump dapat  dilihat  pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Hasil Pengujian Slump
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai slump baik diperoleh dari beton dengan dosis penambahan MasterSure ® 1007 sebesar 1.65%  dari  berat  semen  yang  digunakan  di  setiap  umur pengujian. Jika dilihat dari hasil pengujian beton normal umur 0 jam, memang terjadi penurunan dibandingkan dengan beton dengan  penambahan MasterSure ® 1007 dosis  1.65%  yang disebabkan oleh pengurangan air sebesar 25%. Namun disaat pengujian umur 1 jam terjadi peningkatan hampir dua kali lipat hasil  pengujian  umur  0  jam  yang  membuktikan  kerja superplasticizer dalam  meningkatkan  kelecakan  dan  nilai slump yang tidak menurun membuktikan kerja retarder dalam
mempertahankan  nilai slump tersebut.  Grafik  peningkatan slump dapat dilihat pada Gambar 5 berikut.
Gambar 5. Diagram Pengujian Slump
Dari  grafik  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  besar dosis MasterSure ® 1007 di  dalam  campuran  beton  maka semakin  besar  nilai slump yang  diperoleh.  Namun,  dari  hasil pengamatan di lapangan pada dosis MasterSure ® 1007 sebesar 1.92% dan 2.2% telah terjadi segregasi dan bleeding.
Pengujian kuat tekan dilakukan pada benda uji umur 7 dan  28 hari dengan menggunakan mesin uji kuat tekan kapasitas 2000 kN di laboratorium.
Tabel 3. Hasil Pengujian Kuat Tekan Umur 7 Hari
0 jam 1 jam 2 jam 3 jam BN 0 29.77 0 11 0 0 0 BMs-0.55 0.55 41.82 40.48 2 1 0.5 0 BMs-0.83 0.83 42.94 44.24 4.5 3 2.5 0.5 BMs-1.1 1.1 45.78 53.78 8 16.5 5 2.5 BMs-1.38 1.38 50.19 68.59 8.5 9.5 10 6.5 BMs-1.65 1.65 56.59 90.09 10.5 17 17.5 20 BMs-1.93 1.93 40.46 35.91 15.5 23.5 19 18 BMs-2.2 2.2 36.67 23.18 16 22.5 20 19.5 Kode Kuat
Tekan (MPa) Kenaikan (%) Variasi MasterSure ® 1007
Slump
(cm) 1
345 19.523 2 430 24.333 3 400 22.635 1 570 32.255 2 660 37.348 3 645 36.500 1 540 37.558 2 595 33.670 3 675 38.197 1 720 40.744 2 760 43.007 3 690 39.046 1 720 40.744 2 840 47.534 3 720 40.744 1 785 44.222 2 720 40.744 3 775 43.856 1 660 37.348 2 720 40.744 3 685 38.763 1 580 32.821 2 590 33.387 3 530 29.992 No Samp el Kode Kuat Tekan (M Pa) Rata-rata kuat tekan (M Pa)
BN 22.16 Bacaan Dial (kN) BM s0.55 BM s0.83 BM s1.1
35.37 36.48 40.93
43.01 42.94 38.95 32.07 BM s1.93 BM s2.2 BM s1.38 BM s1.65
Dari Tabel 3 diperoleh nilai kuat tekan beton normal pada umur pengujian  7  hari  sebesar  22.16  MPa.  Nilai  kuat  tekan maksimum  pada  umur  pengujian  7  hari  sebesar  43.01  MPa dengan  variasi  penambahan MasterSure ® 1007 sebesar  1.38% dari berat semen yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan MasterSure ® 1007 pada  beton  menghasilkan kenaikan kuat tekan yang signifikan bila dibandingkan dengan kuat  tekan  beton  normal  pada  umur  7  hari.  Grafik  hasil pengujian kuat tekan umur 7 hari dapat dilihat dari Gambar 6 berikut.
Berdasarkan Gambar 6 yaitu grafik hasil pengujian kuat tekan beton  umur  7  hari  di  atas,  terjadi  kenaikan  kuat  tekan  yang signifikan pada penambahan zat aditif MasterSure®1007 . Hal ini  membuktikan  penambahan  zat  aditif MasterSure®1007 mampu meningkatkan kuat tekan beton pada umur 7 hari.
Tabel 4. Hasil Pengujian Kuat Tekan Umur 28 Hari
Tabel 5. Hasil Pengujian Kuat Tekan Umur 28 Hari (sambungan)
Dari  Tabel  4  dan  Tabel  5  disimpulkan  bahwa  terjadi peningkatan  kuat  tekan  yang  signifikan  dari  beton  normal dengan  beton  yang  menggunakan MasterSure ® 1007. Kuat tekan  beton  normal  diperoleh  29.77  MPa.  Kuat  tekan maksimum terjadi pada beton dengan penambahan MasterSure ® 1007 dosis 1.65% dari berat semen  yaitu sebesar 56.59 MPa. Hal ini beriring dengan perolehan nilai slump yang peningkatannya  baik  yang  telah  dibahas  sebelumnya.  Grafik hasil pengujian kuat tekan dapat dilihat pada Gambar 7 berikut.
Gambar 7. Grafik Pengujian Kuat Tekan Umur 28 Hari
Dari  grafik  pengujian  kuat  tekan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  pengaruh  penambahan MasterSure ® 1007 dalam  beton terbukti mampu meningkatkan kuat tekan beton. Grafik ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan MasterSure ® 1007 tidak  menjamin  kenaikan  yang  semakin tinggi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  semakin  besar  dosis MasterSure ® 1007 yang digunakan tanpa menjaga pengurangan air maka terjadi segre gasi dan bleeding.
1 590 33.387 2 470 26.597 3 580 32.821 4 465 26.314 5 525 29.709 1 680 38.480 2 760 43.007 3 715 40.461 4 780 44.139 5 760 43.007 1 695 45.329 2 620 44.085 3 665 43.631 4 700 39.612 5 655 42.065 1 800 45.271
2
815 46.120 3 860 48.666 4 760 43.007 5 810 45.837 1 870 49.232 2 780 44.139 3 970 54.891 4 815 46.120 5 1000 56.588 1 870 49.232 2 1080 61.115 3 1110 62.813 4 1025 58.003 5 915 51.778 1 720 40.744 2 745 42.158 3 845 47.817 4 540 30.558 5 725 41.027 1 715 40.461 2 645 36.500 3 540 30.558 4 640 36.217 5 700 39.612 No Sampel Kode 29.77
BN BMs0.55
Kuat Tekan (MPa)
Rata-rata kuat tekan (MPa) Bacaan Dial (kN) 41.82 BMs0.83 BMs1.1 BMs1.38 BMs2.2 BMs1.93 BMs1.65 36.67 42.94 45.78 50.19 56.59
1
870 49.232 2 1080 61.115 3 1110 62.813 4 1025 58.003 5 915 51.778 1 720 40.744 2 745 42.158 3 845 47.817 4 540 30.558 5 725 41.027 1 715 40.461 2 645 36.500 3 540 30.558 4 640 36.217 5 700 39.612 No Sampel Kode Kuat Tekan (M Pa) Rata-rata kuat tekan (M Pa) Bacaan Dial (kN) BM s2.2 BM s1.93 BM s1.65 36.67 56.59 40.46
Gambar 6. Grafik Pengujian Kuat Tekan Umur 7 Hari
Bila  dipersentasekan  nilai  kenaikan  kuat  tekan,  maka  dapat diperoleh  peningkatan  seperti  yang  tunjukkan  pada  Tabel  6 berikut.
Tabel 6. Persentase Kenaikan Kuat Tekan
Terlihat  dari  Tabel  6  di  atas  bahwa  persentase  kenaikan  kuat tekan  dari  beton  normal  ke  kuat  tekan  maksimum  yang diperoleh  oleh  beton  dengan  penambahan MasterSure ® 1007 adalah sebesar 90.09%. Dengan nilai slump yang baik dan kuat tekan  yang  maksimum,  maka  beton  dengan  penambahan MasterSure ® 1007 dosis sebesar 1.65% ini, dapat direkomendasikan untuk beton ready-mixed yang jarak antara proyek  konstruksi  dan batching  plant tergolong  jauh  atau proyek konstruksi tersebut  membutuhkan  volume pengecoran yang tinggi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Variasi  yang  menghasilkan  beton  dengan  workability  baik tanpa  terjadi  segregasi  dan  bleeding  diperoleh  pada  dosis penambahan  MasterSure®1007  sebesar  1.65%  dari  berat semen  pada umur pengujian 0  jam  hingga pengujian umur 3 jam pada beton segar. Di mana jika dilihat dari hasil penelitian beton  normal  nilai  slump  yang  diperoleh  11  cm  kemudian dibandingkan  dengan  beton  yang  menggunakan  penambahan MasterSure®1007  dengan  dosis  1.65%  dari  berat  semen  dan juga  dilakukan  pengurangan  air  sebesar  25%  dari  jumlah  air pada beton normal diperoleh nilai slump pada umur pengujian 0, 1, 2, dan 3 jam berurutan sebesar 10.5 cm, 17 cm, 17.5 cm, dan 20 cm.
Pengaruh  penambahan  aditif  MasterSure®1007  pada  beton terbukti  mampu  menaikkan  nilai  kuat tekan  secara  signifikan dari kuat tekan beton normal (tanpa aditif MasterSure®1007). Nilai kuat tekan beton normal (tanpa aditif MasterSure®1007) didapat sebesar 29,77 MPa pada umur 28 hari. Nilai kuat tekan beton maksimum dengan penambahan zat aditif MasterSure®1007 terjadi pada beton dengan dosis 1.65% yaitu sebesar  56,59  MPa  pada  umur  28  hari.  Jika  dipersentasekan nilai  kekuatan  tekan  mengalami  kenaikan  dari  beton  normal dengan beton yang menggunakan penambahan MasterSure®1007 dosis optimum yaitu 1.65% dari berat semen diperoleh  sebesar  90.09%.  Dan  dapat  simpulkan  pula  bahwa beton  dengan  dosis  penambahan  MasterSure®1007  optimum sebesar 1.65% ini termasuk beton mutu tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Almagany,  R.  (2021).  Rekayasa  Ekperimen  Beton
dengan  Penambahan  Zat  Aditif MasterSure ® 1007 sebagai  Bahan  Tambah  Terhadap  Kuat  Tekan,  Waktu Ikat  dan Workability Beton.  Skripsi  Sarjana.  Fakultas
Teknik, Universitas Abdurrab, Pekanbaru
[2] Antoni  dan  Paul  Nugraha.  (2007).  Teknologi    Beton. Jakarta : Andi Offset.  Joni, I. G. P. (2017). Sifat Fisis dan Mekanis Beton. Bali : Universitas Udayana.
[3] Lauw Tjun  Nji, 2018. Superplasticizer.
[4] Http://lauwtjunji. weebly .com/superplasti cizer .html ,
diakses pada 14  November  2021,  Pkl.  15.26
WIB.
[5] Mulyono,  T.  (2003).  Teknologi  Beton.  Yogyakarta. Andi Offset.
[6] Precast by Concrete, 2020. Kenali Komposisi Retarder dan Manfaatnya .
https://precast.co.id/konstruksi/kenali-komposisi- retarder-beton-dan-manfaatnya/ diakses pada 14
November 2021, Pkl.23.15 WIB.
[7] Tampubolon,  M.H.S.  (2018).  Rekayasa  Ekperimen Beton  dengan  Penambahan  Aditif MasterSure ® 1007 untuk Mendapatkan Beton Slump Flow yang Stabil Pada
Beton  dengan  Mutu  Awal  Tinggi.  Skripsi  Sarjana.
Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara, Medan.
[8] Tilik,  F.L.  (2011).  Pengaruh  Abu  Terbang  dan Superplasticizer Terhadap Kuat Tekan Beton. Fakultas
Teknik, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
(%) 0 jam  1 jam 2 jam 3 jam BN 0 29.77 0 11 0 0 0 BMs-0.55 0.55 41.82 40.48 2 1 0.5 0 BMs-0.83 0.83 42.94 44.24 4.5 3 2.5 0.5 BMs-1.1 1.1 45.78 53.78 8 16.5 5 2.5 BMs-1.38 1.38 50.19 68.59 8.5 9.5 10 6.5 BMs-1.65 1.65 56.59 90.09 10.5 17 17.5 20 BMs-1.93 1.93 40.46 35.91 15.5 23.5 19 18 BMs-2.2 2.2 36.67 23.18 16 22.5 20 19.5 Kode Kuat Tekan (MPa) Kenaikan (%) Variasi MasterSure
® 1007
Slump (cm)